خرسانة و تسليح
تقدير القيم

يمكن أن نقدر قيم حسب الخبرة في حالة الاسمنت في صنف 325 في الجدول التالي :
المعايرة كغ/م
كغ/سم2	بار
250
	184	180
300
	235	230
400
	275	270
350
	306	300
b)	اجهاد الشد (28σ): اما في حالة الشد (28σ) فيكون الجدول التالي :
المعايرة كغ/م 
28σ
	كغ/سم2	بار
250
	18.1	 17.8
300
	21.2	20.8
400
	23.7	23.2
350
	25.5	25.0
المعايرة كغ/م 
خرسانة قليلة المراقبة	خرسانة حسنة المراقبة
	بار	كغ/سم 
بار	كغ/سم
250	45	46	54	55
300	57.5	58.5	69	70.5
350	67.5	68.5	81	82.5
400	75	76.5	90	92
c)	اجهاد الانضغاط المقبول :
تؤخذ قيمة اجهاد الانضغاط القبول للخرسانة مساوية لجزء من مقاومتها عند عمر 28 يوم :
حيث : : هي جداء عدة عوامل.
d)	اجهاد الشد المرجعي :بما أن الخرسانة المشدودة مهملة فاننا لا نتكلم عن اجهاد الشد المقبول ولكن عن الإجهاد المرجعي ويرمز له : ويساوي جزء من مقاومة الخرسانة بعد28يوم :
المعايرة كغ/م 
خرسانة قليلة المراقبة	خرسانة حسنة المراقبة
	بار	كغ/سم2	بار	كغ/سم2
250	4.4	4.5	5.3	5.4
300	5.2	5.3	6.2	6.3
350	5.8	5.9	7.0	7.1
400	6.2	6.3	7.5	7.6
2)	الاجهادات المقبولة في التسليح: 
a)	اجهاد الشد المقبول :يرمز لهذا الإجهاد ب ويساوي:
حيث: aφ =2/3 في حالة التحميل من النوع الأول.
aφ =1 في حالة التحميل من النوع الثاني.
قيمة الاجهادات موضحة في الجدولين الاتيين:
مستدير املس (R.L)
نوع الفولاذ	FeE22	FeE24	FeE34
	بار	كغ/سم 
كغ/سم 
بار	كغ/سم 
بار
2160	2200	2350	2400	3340	3400
1440	1470	1570	1600	2230	2270
القضبان عالية الالتحام (H.A)
الصنف	القطر الاسمي(مم)
من أجل  =2/3
بار	كغ/سم 
بار	كغ/سم
FeE40A	5 _ 20	4120	4200	2750	2800
FeE40A	25 ـ 40	3920	4000	2610	2670
FeE45	5 ـ 32	4410	4500	2940	3000
FeE50	5 ـ 16	4900	5000	3270	3330
تتعلق كمية هذا الإجهاد بالخصائص الميكانكية للفولاذ، يمكن تخفيض قيمة لاجهاد الحسابية لتفادي ظهور الشقوق في الخرسانة.
-	ناخذ أكبر قيمة ل بحيث:
حيث: k: معامل عددي يتعلق بالشوق.
K=1.5 10 إذا كانت الشقوق خفيفة الضرر.
K= 1 ادا كانت الشقوق مؤدية.
K=0.5 ادا كانت الشقوق مؤدية جدا.
n= 1 في حالة الفلاد الدائري الاملس.
n=1.6 في حالة الفولا= العلي الالتخام.
: أكبر قطر للقضبان المشدودة.
نسبة التشققات المخددة بالعلاقة التالية:
خيث : A المثطع الكلي للتسليح المشدود.
Ga :مركز ثقل التسليح المشدود.
b)	اجهاد الانضغاط المقبول للقضيان الطولية :
عموما لدينا:
ملاحظة:إذا كانت قيمة حد الإجهاد المرن 3340كغ/سم.
يصبح لدينا اجهاد مقبول في الانضغاط يساوي:
في حالة استعمال فولاذ من نوع FeE22 حيث بار >3300 بار.
نحصل على :
Kg/cm.
بحساب مماثل نحصل علي الجدول التالي:
قضبان ملساء.	قضبان ذات التحام عالي.
نوع الفولاذ	 (بار)
(كغ/سم)
نوع الفولاذ	 (بار)
(كغ/سم)
FeE22	930	950	FeE22
2750
2610	
2800
2670
FeE24	1100	1120	FeE22	2940	3000
FeE34	2230	2270	FeE22	3270	3330
| ع ن خرسانة | ع ن خرسانة | ع ن خرسانة |
| --- | --- | --- |
| التاريخ |  خرسانة رومانية  هندسة رومانية  عمارة رومانية  ثورة الخرسانة  |  |
| التركيب |  أسمنت  أسمنت بورتلاندي  مياه  ركام  خرسانة مسلحة  غبار السيليكا  |  |
| الإنتاج |  محطات الخرسانة  اختبار هبوط الخرسانة  اختبار انسياب الخرسانة  غطاء خرساني  حديد تسليح  اختبارات الخرسانة  |  |
| الأنواع |  خرسانة مسبقة الإجهاد  خرسانة جاهزة  خرسانة مسلحة  خرسانة  خرسانة عادية  خرسانة رغوية  |  |
| أعمال التشييد |  قوالب الخرسانة  قالب منزلق  قالب متسلق  مضخة الخرسانة  |  |
| أخرى |  خرسانة مسبقة التصنيع  حديد في أعمدة خرسانية  شرخ خرساني  خرسانة تهديم  خرسانة ذاتية الدمك  خرسانة و تسليح  جدار وفتحة  طوب خرساني  مطرقة شميدت  |  |
| المنظمات |  المعهد الأمريكي للخرسانة  |  |
  تصنيف:خرسانة :   تصنيف:خرسانة 
بوابة تصميم
بوابة هندسة
بوابة عمارة
↑  منير البعلبكي؛ رمزي البعلبكي (2008). المورد الحديث: قاموس إنكليزي عربي (بالعربية والإنجليزية) (ط. 1). بيروت: دار العلم للملايين. ص. 435. ISBN:978-9953-63-541-5. OCLC:405515532. OL:50197876M. QID:Q112315598.
↑  article "Concrete Inhomogeneity of Vertical Cast-In-Situ Elements In Frame-Type Buildings". نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  المعجم الموحد لمصطلحات علم الأحياء، سلسلة المعاجم الموحدة (8) (بالعربية والإنجليزية والفرنسية)، تونس: مكتب تنسيق التعريب، 1993، ص. 74، OCLC:929544775، QID:Q114972534
↑  Weeks, Mary Elvira; Leichester, Henry M. (1968). "Elements known to the ancients". Discovery of the elements (بالإنجليزية). Easton, PA: Journal of Chemical Education. pp. 29–40. ISBN:0-7661-3872-0. LCCN:68-15217. Archived from the original on 2021-06-06.
↑  Walsh, Declan (2 Jun 2016). "King Tut's Dagger Made of 'Iron From the Sky,' Researchers Say". The New York Times (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-11-12. Retrieved 2016-06-04. the blade's composition of iron, nickel and cobalt was an approximate match for a meteorite that landed in northern Egypt. The result "strongly suggests an extraterrestrial origin"
↑  يوسف مصطفى الحاروني (2018). قصة الحديد. وكالة الصحافة العربية. مؤرشف من الأصل في 2023-04-02.